— B l 5 l — 
Sur l’obtention artificielle de gros cristaux 
de carbonate magnésique, 
PAR 
p. JVIORESSÉE. 
a) Principes. — Ces cristaux ont été obtenus au cours d’expé¬ 
riences accessoires à l’étude de la mise au point d’un procédé 
industriel d’extraction de la magnésie hors de la dolomie. 
Le principe du traitement est le suivant : 
Dans un lait de chaux de dolomie on fait barboter un courant 
d’acide carbonique ; la chaux (CaO) et la magnésie (Mg>* 0 ) passent 
siiccessiveinent à f’état de carbonates, ensuite le carbonate ma- 
gnésique entre en solution et peut donc être séparé par filtrage du 
CnCO. et des impuretés (S/Og, A/gOg, Fe^ Og, etc.) de la dolomie. 
Les essais industriels basés sur ces réactions n’avaient jusque 
maintenant donné que des résultats mauvais ; le rendement était 
très faible, on n’exti'ayait qu’une quantité réduite de la con¬ 
tenue dans la dolomie et la dépense en CO2 était considérable. 
î^ous avons pu faire de ce traitement un procédé industriel éco- 
noioique en étudiant un appareillage ou se trouvent appliqués les 
principes suivants appropriés à la réaction un peu spéciale à 
réaliser (celle d’un gaz avec un corps solide en suspension dans 
l’eau). L’application de ces principes nous a permis de faire quel- 
(jiies observations, qui, à pai-t le côté industriel, sont intéressantes. 
C’est pour cette raison que nous les donnons : 
a) La solubilité du M^>’C 03 est plus grande sous pression; toute¬ 
fois au delà de 6 atmosphères, le rendement n’augmente plus 
guère ; on opérera donc en autoclave à 5/6 atmosphères. 
b) Comme il s’agit d’une réaction dont l’intensité est fonction de 
la surface de contact des deux réactifs, il faut développer le plus 
possible, à quantités égales de réactifs, cette surface de contact et 
pour cela ; 
c) Tenir homogène la distribution de la chaux de dolomie dans 
l’eau ; 
d) Tenir homogène, en tous points d’une même section horizon¬ 
tale, la distribution des filets gazeux. 
